1130 ELIGIO PEKUCCA 



Nella tavola unita a questo lavoro ho disegnato l'aspetto 

 caratteristico dei cristalli misti (esemplare contenente circa 

 il 7 ^0 di AgClOg, base quadrata 8X8 mm., spessore 1,99 mm.). 



Si distinguono sempre quattro settori principali 1; 2; 3 e 4; 

 5 e 6, separati dalle diagonali del quadrato base; queste dia- 

 gonali sono qualche volta sostituite da linee spezzate, come 

 ad es. il tratto che separa le zone 1 e 5. 



Dei quattro quadranti fondamentali cosi formati, due, op- 

 posti al vertice, sono più birifrangeiiti, gli altri due lo sono 

 meno. 1 due quadranti più birifrangenti (in figura: I e 2) sono 

 divisi non molto nettamente da una larga linea ab la quale 

 attraversa il cristallo in tutta la sua larghezza solo se il "^ o in 

 AgClOg è piuttosto forte (8-9 ^' o almeno); altrimenti, come 

 in figura, svanisce prima di giungere ai bordi del cristallo. 

 La birifrangenza di questi quadranti è sensibile anche nei 

 cristalli misti più poveri di AgClOg che io ho esaminato 

 (1,59 o/o). 



Gli altri due quadranti appaiono, qualunque sia il % in 

 AgClOg del cristallo, attraversati completamente da una finis- 

 sima linea crf, la quale ben di rado è una retta, più spesso è 

 una spezzata che presenta una o più insenature trapezoidali 

 caratteristiche. Questi quadranti sono quasi nionorifrangenti, 

 finche il % in AgClOg è inferiore a 5 circa, poi, al crescere 

 del %, van presentando anch'essi una birifrangenza sempre più 

 forte. 



Se il " in AgClOg è 3 o 4 al più, tutti e quattro i qua- 

 dranti hanno sensibilmente assi ottici paralleli; poi (4 ad 8 o^^ 

 di AgClOg) sono paralleli gii assi ottici dei quadranti 1 e 2 e 

 quelli delle zone :J, 4, 5, 6, ma questi ultimi sono ad angolo 

 con i primi; più tardi (9-12 o/^ di AgCIOg) non sono più paral- 

 leli gli assi ottici delle zone 1 e 2, ne 3 e 4, né 5 e 6; infine 

 (dal 12-14 " in su), nemmeno tutti i punti di una sola delle 

 8 zone in cui allora compare diviso il cristallo, hanno assi ottici 

 paralleli; ma l'asse ottico varia in ogni zona in modo tale da 

 assumere forse tutti gli azimut possibili. 



Sulla probabile origine di queste anomalie ottiche diro 

 qualche parola più oltre. 



Passiamo al potere rotatorio dei cristalli misti. 



Tra nicol incrociati, il cristallo che si esamina ristabilisce 



